( 74o ) 



Nous allons faire connatre les principaux rsultats obtenus par ces 

 ingnieurs. 



Le fer agit sur plusieurs silicates mtalliques en fusion au rouge , comme 

 une basse temprature sur les dissolutions de ces mtaux, 



Le protoxyde de fer, combine la silice et soumis l'action de la flamme 

 oxydante dans un fourneau rverbre, passe l'tat de peroxyde plus 

 rapidement encore que dans les dissolutions aqueuses exposes l'air. 



Le fer, plong dans un triple silicate de cuivre, de chaux et de ses- 

 quioxyde de fer, ne prcipite pas la plus faible quantit de cuivre avant que 

 tout le sesquioxyde de fer ait t ramen au minimum : il faut conclure de 

 cette exprience que le .fer introduit dans . un bain de silicate de ses- 

 quioxyde de fer s'y dissoudrait en pure perte. 



MM. Rivot et Phillips ont t naturellement conduits remplacer une 

 grande partie de l'action du fer par celle du charbon. Ce n'est que lorsque 

 ce dernier corps a ramen l'tat mtallique une partie considrable du 

 cuivre,. et que les matires sont bien fondues , qu'ils font agir le fer eri barres, 

 sur le silicate de protoxyde de fer, de chaux et de cuivre, ne contenant plus 

 que 2 3 pour i oo de cuivre. 



La consommation du fer, au lieu de dpasser le poids du cuivre obtenu, 

 ainsi que cela arrivait dans le procd anglais, ne s'lve plus alors au del 

 des i5 centimes du poids de ce dernier mtal; 



Les minerais sulfurs les pjus ordinaires qui se composent, comme ceux 

 de Cornouailles, de cuivre pyriteux gangue de quartz et de pyrite de fer, 

 sont soumis un traitement qui se divise de la manire suivante eri trois 

 oprations : 



t. Broyage du minerai en sable assez fin. Cette opration a pour 

 but de rendre le grillage trs- facile. Elle est peu- coteuse et s'excute .au 

 moyen de meules verticales. 



2. Grillage des minerais pulvriss. * On l'opre dans un fourneau 

 rverbre analogue ceux usits dans les usines anglaises. Il faut avoir soin, 

 dans cette opration, d'viter que le minerai ne s'agglomre. On la termine ' 

 par un coup de feu pour dcomposer les sulfates qui se sont forms. 

 .. L'exprience a prouv que le soufre peut tre chass presque compl- 

 tement , de sorte que le cuivre -obtenu par la fusion ne contient pas plus 

 de 4 5 millimes, de soufre. 



3. Fusion du minerai grill. On l'excute dans un fourneau rver- 

 bre, avec addition de chaux oii des fondants ncessaires ; la rduction de 

 l'oxyde de cuivre a lieu par l'action simultane du charbon et du fer. 



